( 461 ) 
forme la couleur bleue qu’ils possédent , que l’on peut par- 
venir à produire le dorage ; sans celte précaulion, ils peu- 
vent rester indéfiniment dans le liquide sans se recouvrir 
d’or en aucune maniére. 
Aucun des métaux mis en expérience, à l'exception du 
zinc pourtant, n’exerce une aclion réductive sur la dissolu- 
lion , lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'influence du courant 
électrique. 
J'ai essayé d'argenter les métaux, en substituant le sul; 
fure d'argent au sulfure d’or, dans les opérations précé- 
dentes, mais je n'ai pas obtenu de bons résultats. Le sulfure 
d'argent est fort peu soluble dans la dissolution de cyanure 
de potassium ; en y substituant une solution de chlorure 
d'argent dans l’ammoniaque liquide, l'effet a été nul, 
comme on pouvait le prévoir a priori, d’après la grande 
affinité qui exisle entre le chlore et l'argent, affinité qui 
résiste fortement aux moyens de décompositions employés. 
Depuis, j'ai eu connaissance du procédé d’argentage de 
M. de Ruolz, par la note de l’Institut citée plus haut. J'ai 
alors répété les expériences, en employant une dissolution 
de cyanure d'argent , dans du cyanure de potassium ; les 
résultats ont été beaucoup plus salisfaisants, quoi qu'ils 
soient loin de pouvoir être comparés à ceux de la dorure. 
L'inconvénient qui se présente ici, c’est que celte solu- 
lion est facilement décomposée, sans l'influence de cou- 
rants électriques, par les métaux moins électro-négatifs 
que l'argent. Ainsi une pièce de cuivre que l’on y plonge, 
blanchit immédiatement ; aussi l'argenture par voie hu- 
mide a-t-elle en général peu de solidité ; elle nécessite l’em- 
ploi de solutions étendues et de faibles courants électri- 
ques. Malgré ces précautions, il est quelques métaux ou 
alliages sur lesquels celte opération est impraticable; tels 
